## Studi Eksperimental Pengaruh Abu Sekam Padi Terhadap Sifat Mekanik Beton Serat Bambu
Hendrian Budi Bagus Kuncoro 1 , Zulmahdi Darwis 2 , Abdul Azis Rahmat 3 123 Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Jl. Jendran Sudirman KM.3 Cilegon 42435, Banten azisrahmat197@gmail.com

## INTISARI
Konstruksi bangunan memerlukan bahan bangunan yang kokoh sehingga banguan tersebut dapat bertahan lama dan dapat menahan beban yang direncanakan. Untuk mendukung kekokohan konstruksi bangunan tersebut, maka  diperlukannya material-material yang kuat dan berkualitas agar dapat memenuhi kualitas beton yang sudah direncanakan.
Dalam penelitian ini mengkaji pengaruh abu sekam padi sebagai bahan pengganti semen dan serat  bambu  sebagai  bahan  penambah  pada  beton  terhadap  sifat  mekanik  beton  serat  bambu  dan untuk mengetahui nilai dari sifat mekanik beton yang terbesar dari pengunaan variasi abu sekam padi 0%, 8%, 9% dan 10% terhadap berat semen dengan penambahan serat bambu betung.
Hasil penelitian yang dilakukan dari penggunaan beton serat dan abu sekam padi diperoleh hasil kuat tekan rata-rata beton serat dan abu sekam padi 0%, 8%, 9% dan 10%  secara berurutan sebesar 23,96 MPa, 18,83 Mpa, 20,48 MPa, dan 16,15 MPa. Untuk hasil rata-rata kuat lentur balok beton serat dan abu sekam padi 0%, 8%, 9% dan 10%  secara berurutan sebesar 2,893 MPa, 2,351 MPa, 2,569 MPa, dan 2,129 Mpa. Untuk hasil rata-rata kuat tarik belah beton serat dan abu sekam padi 0%, 8%, 9% dan 10%  secara berurutan sebesar 2,689 MPa, 2,252 MPa, 2,410 MPa, dan 2,073 MPa.  Data  pengujian  sifat  mekanis  dari  beton  serat  bambu  dan  abu  sekam  padi  ini  menunjukan komposisi  abu  sekam  padi  9%  adalah  komposisi  yang  optimal  untuk  penggunaan  beton  sebagai pengganti semen.
Kata  Kunci : Sifat mekanik beton, Abu sekam padi, Serat bambu

## ABSTRACT
Building construction requires sturdy building materials so that the building can last a long time and can withstand the planned load. To support the robustness of the building construction, strong and quality materials are needed in order to meet the quality of the planned concrete.
This study examines the effect of rice husk ash as a substitute for cement and bamboo fiber as an additive to concrete on the mechanical properties of bamboo fiber concrete and to determine the value of the greatest mechanical properties of concrete from using variations of rice husk ash 0%, 8%, 9%. and 10% by weight of cement with the addition of bamboo fiber betung.
The results of research carried out from the use of fiber concrete and rice husk ash showed that the average compressive strength of fiber concrete and rice husk ash was 0%, 8%, 9% and 10% respectively of 23.96 MPa, 18.83 Mpa, 20 , 48 MPa, and 16.15 MPa. The average yields of flexural strength of fiber concrete blocks and rice husk ash are 0%, 8%, 9% and 10% respectively of 2.893 MPa, 2.351 MPa, 2.569 MPa, and 2.129 MPa. For the results of the average tensile strength of fiber concrete and rice husk ash 0%, 8%, 9% and 10% respectively are 2.689 MPa, 2.252 MPa, 2.410 MPa, and 2.073 MPa. The data on the mechanical properties of bamboo fiber concrete and rice husk ash show that the 9% rice husk ash composition is the optimal composition for the use of concrete as a substitute for cement.
Key Word : Mechanical properties of concrete, Rice Husk Ash, Bamboo fiber
Diterima redaksi: 21 September 2021 | Selesai revisi: 14 Oktober 2021 | Diterbitkan online : 4 November 2021

## 1. PENDAHULUAN
Konstruksi  bangunan  memerlukan  bahan bangunan  yang  kokoh  sehingga  banguan tersebut  dapat  bertahan  lama  dan  dapat menahan  beban  yang  direncanakan.  maka diperlukannya material-material yang kuat dan berkualitas  agar  dapat  memenuhi  kualitas beton yang sudah direncanakan.
Beton  merupakan  campuran  dari  berbagai bahan  diantaranya  agregat  kasar  (kerikil), agregat  halus  (pasir)  dan  semen,  serta  air sebagai  media  untuk  mereaksikan  campuran dari berbagai bahan tersebut dengan perbandingan  tertentu.  Penggunaan  semen portland menjadi  pilihan  utama  dibanding menggunakan  bahan  ikat  yang  lain.  Semen Portland merupakan  jenis  semen  yang harganya  relatif  mahal.  Pemanfaatan  abu sekam  padi  merupkan  hal  inovatif  untuk mengurangi  penggunaan  semen  sehingga dapat  menekan  cost  dalam  pembuatan  beton tersebut.
Beton  mempunyai  kuat  tekan  yang  sangat tinggi tetapi mempunyai kuat tarik yang rendah [23]. Salah  satu  cara  untuk  mengatasi kelemahan kuat tarik pada beton dapat diatasi dengan  beberapa  solusi  salah  satunya  adalah dengan  penambahan  serat-serat  pada  adukan beton.  Beton  serat  ( fiber  reinforced  concrete ) merupakan salah satu pengembangan teknologi  beton  dengan  menambahkan  serat pada  campuran  beton.  Jenis  beton  ini merupakan  salah  satu  solusi  dalam  perbaikan mutu  beton [24]. Sehingga  kuat  tarik  beton serat  dapat  lebih  tinggi  dibanding  kuat  tarik pada beton biasa.
Dari  berbagai  macam  jenis  serat  yang  dapat digunakan  dipilih  serat  bambu  dikarenakan merupakan produk hasil alam yang reneweble yang  dapat  diperoleh  dengan  mudah,  harga yang  murah,  mudah  ditanam,  pertumbuhan cepat,  dapat  mereduksi  efek  global  warming serta  memiliki  kuat  tarik  tinggi [25] .  Bambu betung merupakan salah satu jenis bambu yang dapat  digunakan  sebagai  bahan  baku  untuk kontruksi  bangunan,  jembatan,  dan  bahan kerajinan. Selain itu, bambu betung juga sangat baik  digunakan  sebagai  bahan  bangunan  dan kontruksi di daerah rawan gempa [4].
Dalam  penelitian  ini  mengkaji  pengaruh  abu sekam  padi  sebagai  bahan  pengganti  semen dan serat bambu sebagai bahan penambah pada beton  terhadap  sifat  mekanik  beton  serat
bambu  dan  untuk  mengetahui  nilai  dari  sifat mekanik  beton  yang  terbesar  dari  pengunaan variasi abu sekam padi 0%, 8%, 9% dan 10% terhadap  berat  semen  dengan  penambahan serat bambu betung.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Penelitian ini menggunakan beberapa tinjauan dari penelitian sebelumnya yaitu:
a. Pemanfaatan Serat Bambu untuk
Meningkatkan Kuat Tekan Beton. Pada  penelitian  A.  Junaidi  (2015)  dari Universitas Muhammadiyah Palembang melakukan  penelitian  tentang  “Pemanfaatan Serat Bambu untuk Meningkatkan Kuat Tekan Beton”.  Hasil  penelitian  menyatakan  bahwa kuat  tekan  beton  karakteristik  yang  tertinggi dicapai pada saat penambahan persentase serat bambu  sebesar  4%  yaitu  440,505  kg/cm2. Penambahan serat bambu sebesar 2%, 3%, dan 5% menghasilkan kuat tekan beton karakteristik secara berturut-turut yaitu 381,681 kg/cm2, 419,835 kg/cm2 dan 429,637 kg/cm2.  Penambahan  serat  bambu  sebanyak 4%  dapat  meningkatkan  kuat  tekan  beton sebesar 20,8% dari beton normal.
b. Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi pada Kuat Tekan Beton Campuran.
Pada  penelitian  Faisal  Estu  Yulianto  (2015) dari Universitas Madura Pamekasan melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penambahan  Abu  Sekam  Padi  pada  Kuat Tekan Beton Campuran 1pc; 2pc; 3kr”. Hasil penelitian  didapatkan  bahwa  penelitian  yang menggunakan persentase abu sekam padi 5% , 10%,  dan  15%  dengan  usia  beton  yang  diuji kuat tekannya adalah 7 hari, 14 hari, 21 hari, 28 hari  dan  56  hari.  Hasil  kuat  tekan pada  beton dengan  abu  sekam  padi  menunjukan  bahwa penambahan  5%  abu  sekam  padi  merupakan persentase  yang  optimal  untuk  meningkatkan kuat tekan beton yang terus meningkat dengan bertambahnya usia beton.
c. Pengaruh  Penambahan  Serat  Kulit Bambu terhadap Sifat Mekanik Beton.
Pada penelitian M. Edwar Hidayat (2016) dari Universitas Riau melakukan penelitian tentang “Pengaruh  Penambahan  Serat  Kulit  Bambu terhadap  Sifat  Mekanik  Beton”.  Dari  hasil penelitian  menunjukkan  kekuatan  tekan,  kuat tarik split dan kekuatan lentur maksimum pada variasi  serat  0,6%.  Untuk  kuat  tekan  beton
didapat  kenaikan  sebesar  yaitu  6,99  %  dari beton tanpa serat dengan nilai 28,86 MPa dan nilai  kuat  tekan  beton  normal  26,97  MPa. Untuk kuat tarik belah beton didapat kenaikan sebesar  yaitu  42,86  %  dari  beton  tanpa  serat dengan  nilai  3,30  MPa  dan  nilai  kuat  tarik belah  beton  normal  2,31  MPa.  Untuk  kuat lentur  beton  6  didapat  kenaikan  sebesar  yaitu 3,70 % dari beton tanpa serat dengan nilai 5,39 MPa  dan  nilai  kuat  lentur  beton  normal  5,20 MPa.
d. Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi terhadap Kuat Tekan Beton.
Pada  penelitian  Samsudin  (2017)  dari Universitas  Islam  Lamongan  melakukan penelitian  tentang  “Pengaruh  Penambahan Abu Sekam Padi terhadap Kuat Tekan Beton”. Dari hasil uji kuat tekan beton silinder bahwa terjadi  penurunan  kekuatan  pada  setiap penambahan kadar abu sekam padi. Diketahui kuat  tekan  beton  normal  umur  28  hari  yaitu 17,258 MPa. Penambahan abu sekam padi 8%, 10%,  dan  12%  dengan  umur  28  hari menghasilkan  kuat  tekan  beton  karakeristik secara berturut-turut yaitu 15,603 MPa, 14,657 MPa, dan 13,475 MPa.

## 3. LANDASAN TEORI

## 3.1. Beton
Beton  merupakan  suatu  bahan  komposit (campuran) dari beberapa material yang bahan utamanya terdiri dari campuran antara semen, agregat halus, agregat kasar, air dan atau tanpa bahan  tambah  lain  dengan  perbandingan tertentu.  Karena  beton  merupakan  komposit, maka  kualitas  beton  sangat  tergantung  dari kualitas  masing-masing  material  pembentuk [23].

## 3.1.1. Beton Serat
Tjokrodimuljo  (1996)  mendefinisikan  beton serat ( fiber  concrete )  sebagai  bahan komposit yang  terdiri  dari  beton  biasa  dan  bahan  lain yang  berupa  serat  (batang-batang  dengan diameter antara 5 dan 500 µm dengan panjang sekitar  2,5  mm  sampai  10  mm).  Beton  serat mempunyai  kelebihan  dibanding  beton  tanpa serat  dalam  beberapa  sifat  strukturnya  antara lain  keliatan  ( ductility ),  ketahanan  terhadap
beban kejut ( impact resistance ), kuat tarik dan lentur ( tensile and flexural strength ), kelelahan ( fatigue  life ),  ketahanan  terhadap  pengaruh susut  ( shrinkage )  dan  ketahanan  terhadap  11 keausan ( abrasion ) [3].

## 3.1.2. Beton Segar
Beton Segar yang baik ialah beton segar yang dapat  diaduk,  dapat  diangkut,  dapat  dituang, dapat  dipadatkan,  tidak  ada  kecenderungan untuk terjadi segregasi (pemisahan kerikil dari adukan) maupun  bleeding (pemisahan  air  dan semen dari adukan). Pada tiap-tiap pengolahan beton segar ini sangat diperhatikan agar bahan- bahan campuran  tetap  kompak  dan tercampur merata  dalam  seluruh  adukan.  Penanganan pada  waktu  beton  masih  segar  sangat diperlukan karena sifat pada beton segar sangat mempengaruhi ada beton kerasnya, dan apabila beton  sudah  mengeras  tidak  dapat  dikerjakan kembali.

## 3.2. Material Penyusun Beton
3.2.1. Semen
Menurut  SNI  15-2049-2004,  semen portland adalah  semen  hidrolis  yang  dihasilkan dengancara  menggiling  terak  semen portland terutama  yang  terdiri  dari  atas  dan  digiling bersama-sama dengan bahan tambahan berupa satu atau lebih bentuk kristal senyawa kalsium sulfat  dan  boleh  ditambah  dengan  bahan tambahan lain.
Semen portland yang  digunakan  untuk pembuatan  beton,  yaitu  semen  yang  berbutir halus.  Kehalusan  butir  semen  ini  dapat diraba/dirasakan  dengan  tangan.  Semen  yang tercampur/mengandung  gumpalan-gumpalan (meskipun kecil), tidak baik untuk pembuatan beton.

## 3.2.2. Air
Kualitas  air  sangat  mempengaruhi  kekuatan beton.  Kualitas  air  erat  kaitannya  dengan bahan-bahan  yang  terkandung  dalam  air tersebut.  Air  diusahakan  agar  tidak  membuat rongga pada beton, tidak membuat retak pada
beton dan tidak membuat korosi pada tulangan yang mengakibatkan beton menjadi rapuh.

## 3.2.3. Pasir (Agregat Halus)
Pasir  merupakan  salah  satu  material  yang digunakan sebagai bahan penyusun beton, oleh karena  itu  harus  mempunya  syarat-syarat sebagai berikut :
a. Mempunyai ukuran diameter 0,075mm – 4,75 mm.
b. Berbutir tajam dan keras.
c. Bersifat kekal, tidak mudah lapuk/hancur oleh  perubahan  cuaca  dan  temperature, seperti terik matahari, hujan, dan lain-lain.
3.2.4. Kerikil (Agregat Kasar)
Agregat  kasar  biasa  juga  disebut  kerikil merupakan hasil desintegrasi alami dari batuan atau  berupa  batu  pecah  yang  diperoleh  dari industry  pemecah  batu,  dengan  butirannya antara  4,75  mm  –  40  mm.  kerikil  yang mempunyai ukuran diameter lebih dari 40 mm tidak baik untuk pembuatan beton.

## 3.3. Sekam Padi
Sekam  padi  merupakan  lapisan  keras  yang meliputi kariopsis yang terdiri dari dua bentuk daun yaitu sekam kelopak dan sekam mahkota. Sekam  tersusun  dari  jaringan  serat-serat selulosa  yang  mengandung  banyak  silika dalam  bentuk  serabut-serabut  yang  sangat keras [2].
Abu sekam padi adalah limbah yang diperoleh dari  hasil  pembakaran  sekam  padi.  Bila  abu sekam padi dibakar pada suhu terkontrol, abu sekam  yang  dihasilkan  dari  sisa  pembakaran mempunyai sifat pozzolan yang  tinggi  karena mengandung  silika.  Pada  pembakaran  sekam padi,  semua  komponen  organik  diubah menjadi  gas  karbondioksida  (CO2)  dan  air (H2O)  dan  tinggal  abu  yang  merupakan komponen anorganik [2].

## 3.4. Bambu Betung
Bambu merupakan tanaman ordo Bambooidae yang pertumbuhannya cepat dan dapat dipanen pada  umur  sekitar  3  tahun.  Pada  masa pertumbuhan, bambu dapat tumbuh vertikal 5
cm per jam atau 120 cm per hari [1]. Morisco (1996) menyatakan, adanya serabut sklerenkin di  dalam  batang  bambu  menyebabkan  bambu mempunyai  kekuatan  dan  dapat  digunakan untuk keperluan bahan bangunan.
Bambu betung ( Dendrocalamus asper Backer ) memiliki  banyak  manfaat  dan  terutama digunakan  sebagai  bahan  bangunan  dan  kayu struktural  untuk  konstruksi  seperti  tiang rumah, rangka gudang, jembatan, dan lain-lain. Bambu  betung  memiliki  sifat  keras  dan  baik untuk bahan bangunan karena seratnya besar- besar serta ruasnya panjang. Dapat dimanfaatkan untuk saluran air, penampung air aren  yang  disadap,  dinding  rumah  yang dianyam (gedeh atau bilik) dan lainnya.

## 4. METODOLOGI PENELITIAN
4.1 Prosedur Penelitain
Penelitian  ini  dilakukan  di  Laboratorium Teknik  Sipil  Universitas  Sultan  Ageng Tirtayasa  dengan  panduan  standar  pada  SNI dan ASTM.
Gambar 1. Diagram Alur Penelitian
Sumber: Analisa Penulis, 2020

## 4.2 Bahan Penelitain
Bahan  yang  digunakan  pada  penelitian  ini adalah agregat kasar, agregat halus, semen, air,
serat  bambu  betung,  dan  abu  sekam  padi.
Semua bahan yang digunakan pada penelitian ini didapatkan di Kota Cilegon.

## 4.3 Jumlah Benda Uji
Benda uji yang dibuat adalah sebanyak 36 buah cetakan  beton  silinder    diameter  15  cm  dan tinggi 30 cm dan 12 buah cetakan balok ukuran 15 cm x 15 cm x 60 cm.
Tabel 1. Jumlah Benda Uji Komposisi Kuat Tekan Kuat Tarik Kuat Lentur Jumlah Benda Uji Serat ASP 0,6% 0% 6 3 3 12 0,6% 8% 6 3 3 12 0,6% 9% 6 3 3 12 0,6% 10% 6 3 3 12 Jumlah 48 Sumber: Analisa Penulis, 2020

## 4.4 Pengujian Benda Uji
Pengujian  pengujian  yang  dilakukan  pada penelitain ini adalah:
a. Kuat Tekan Beton
Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung nilai kuat tekan beton adalah :
Gambar 2. Metode Pengujian Kuat Tekan Beton Sumber: Analisa Penulis, 2020
Kuat Tekan Beotn (f’c) = Beban Maksimum (P) Luas Penampang (A)
b. Kuat Tarik Belah Beton
Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung nilai kuat tekan beton adalah :
Gambar 3. Metode Pengujian Kuat Tarik Belah Beton Sumber: Analisa Penulis, 2020
T = 2P
πLD Keterangan:
T = Kuat tarik belah beton (MPa) P = Beban Maksimum (N) L = Panjang benda uji (mm) D = Diameter benda uji (mm)
c. Kuat Lentur Balok Beton
Rumus  yang  digunakan  untuk  menghitung nilai kuat tekan beton adalah :
Gambar 4. Metode Pengujian Kuat Lentur Balok Beton
Sumber: Analisa Penulis, 2020
1) Untuk  pengujian  dimana  bidang  patah terletak di daerah pusat (daerah 1/3 jarak titik perletakan bagian tengah)
σ 1 = P.L b.h 2
2) Untuk  pengujian  dimana  bidang  patah terletak di daerah pusat (daerah 1/3 jarak titik perletakan bagian tengah)
σ 1 = P.L b.h 2
Keterangan:
σ1 :  Kuat lentur benda uji (MPa). P :  Beban  tertinggi  yang  terbaca  pada mesin uji (N). L :  Jarak  (bentang)  antara  dua  garis perletakan (mm).
b :  Lebar  tampang  lintang  patah  arah horisontal (mm).
h :  Lebar  tampang  lintang  patah  arah vertikal (mm).
a :  Jarak  rata-rata  antara  tampang lintang patah dan tumpuan luar terdekat, diukur pada  4  tempat  pada  sudut  dari bentang(mm).

## 5. ANALISIS DAN PEMBAHASAN
5.1. Hasil Pengujian-pengujian Karakteristik  material  penyusun beton Penelitian  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui karakteristikdan
spesifikasi agregat  kasar  dan  agregat  halus  yang  berasal dari  Kota  Cilegon.  Hasil  pengujian  dapat dilihat pada tabel 2 dan 3.
Tabel 2 . Hasil Pengujian Karakteristik Agregat Pengujian Benda Uji Hasil Pengujian Berat Jenis SSD Agregat Kasar 2,62 Agregat Halus 2,33 Absorpsi Agregat Kasar 0,33% Agregat Haalus 5,26% Kadar Air Agregat Kasar 1,67% Agregat Halus 4,90% Berat Isi Agregat Agregat Kasar 1443,745 kg/m 3 Keausan Agregat Agregat Kasar 22,04% Analisa Saringan Agregat Kasar 6,13 Agregat Halus 2,59 Kadar Lumpur Agregat Kasar 0,83% Agregat Halus 8,83% Sumber: Analisa Penulis, 2020 Tabel 3. Hasil Pengujian Karakteristik Bahan Tambah Pengujian Benda Uji Hasil Pengujian Berat Jenis Semen Abu Sekam Padi 2,81 Berat Jenis Bambu Serat Bambu Betung 0,69 Kadar Air Bambu Serat Bambu Betung 32,80%

## Sumber: Analisa Penulis, 2020
5.2. Hasil Pengujian Beton
a. Kuat Tekan Beton
Pengujian  kuat  tekan  dilakukan  dengan memberi beban secara vertikal secara continue
dengan  menggunakan  alat Universal  Testing Mechine (UTM)  pada  beton  silinder  ukuran 15cm  x  30cm.  Pengujian  ini  dilakukan  untuk mengetahui  perbandingan  kuat  tekan  beton serat  dengan  kuat  tekan  beton  serat  yang menggunakan  abu  sekam  padi  sebagai  bahan tambah  dengan  perbandingan  terhadap  berat semen per variasinya.
Tabel 4. Hasil Pengujian Kuat Tekan Beton
Kode Nilai Rata-rata Kuat Tekan Beton (MPa) S-28 D-C 23,96 SASP8-28 D-C 18,83 SASP9-28 D-C 20,48 SASP10-28 D-C 16,15
Sumber: Analisa Penulis, 2020

## Grafik 1. Grafik Nilai Kuat Tekan Beton Sumber: Analisa Penulis, 2020
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  pengujian  kuat tekan beton yang telah dilakukan menunjukan kuat  tekan  tertinggi  yaitu  pada  beton  serat sebesar  23,96  MPa  dan  kuat  tekan  terendah yaitu pada variasi abu sekam padi 10% sebesar 16,15 MPa. Untuk  nilai kuat tekan pada variasi abu  sekam padi  tertinggi  yaitu  didapat  di  abu sekam  padi  pada  variasi  9%  sebesar  20,48
MPa.
Dapat  disimpulkan  bahwa  penambahan  abu sekam  padi  sebagai  pengganti  semen  dari persentase  berat  semen  yang  paling  optimal untuk nilai kuat tekan beton adalah persentase abu sekam padi 9%.
Gambar 5. Pengujian Kuat Tekan Beton Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020
b. Kuat Tarik Belah Beton
Pengujian  ini  dilakukan  untuk  mengetahui perbandingan  kuat  tarik  belah  beton  serat dengan  kuat  tarik  belah  beton  serat  yang menggunakan  abu  sekam  padi  sebagai  bahan pengganti dengan perbandingan terhadap berat semen per variasinya.
Tabel 5. Hasil Pengujian Kuat Tarik Belah Beton Kode Nilai Rata-rata Kuat Tekan Beton (MPa) ST-28 D-C 2,69 SASPT8-28 D-C 2,16 SASPT9-28 D-C 2,41 SASPT10-28 D-C 1,97 Sumber: Analisa Penulis, 2020
Grafik 2. Grafik Nilai Kuat Tarik Belah

## Beton
Sumber: Analisa Penulis, 2020
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  pengujian  kuat tarik  belah  beton  yang  telah  dilakukan menunjukan kuat tarik belah tertinggi yaitu pada beton  serat  sebesar  2,69  MPa  dan  kuat  tarik belah terendah yaitu pada variasi abu sekam padi 10%  sebesar  1,97  MPa.  Untuk    nilai  kuat  tarik belah pada variasi abu sekam padi tertinggi yaitu didapat  di  abu  sekam  padi  pada  variasi  9% sebesar 1,97 MPa.
Gambar 6. Pengujian Kuat Tarik Belah Beton Sumber: Dokumentasi Penulis, 2020
c. Kuat Lentur Balok Beton
Pengujian kuat lentur balok dilakukan setelah beton  mencapai  umur  28  hari.  Pengujian  ini dilakukan  untuk  mengetahui  perbandingan kuat lenutr balok beton serat dengan kuat lentur balok  beton  serat  yang  menggunakan  abu sekam  padi  sebagai  bahan  pengganti  dengan perbandingan  terhadap  berat  semen  per variasinya.
Pengujian  kuat  tekan  dilakukan  dengan memberi beban secara vertikal secara continue dengan  menggunakan  alat Universal  Testing Mechine (UTM)  pada  balok  beton  ukuran  60 cm x 15 cm x 15cm.
Tabel 6. Hasil Pengujian Kuat Lentur Balok Beton Kode Nilai Rata-rata Kuat Tekan Beton (MPa) S-28 D-C 2,89 SASP8-28 D-C 2,35 SASP9-28 D-C 2,57 SASP10-28 D-C 2,13 Sumber: Analisa Penulis, 2020
Grafik 3. Grafik Nilai Kuat Lentur Balok

## Beton

## Sumber: Analisa Penulis, 2020
Berdasarkan  tabel  dan  grafik  pengujian  kuat lentur  balok  beton  yang  telah  dilakukan
menunjukan  kuat  lentur  balok  beton  tertinggi yaitu  pada  beton  serat  sebesar  2,89  MPa  dan kuat  lentur  balok  beton  terendah  yaitu  pada variasi abu sekam padi 10% sebesar 2,13 MPa. Untuk  nilai kuat tarik belah pada variasi abu sekam  padi  tertinggi  yaitu  didapat  di  abu sekam padi pada variasi 9% sebesar 2,57 MPa.
Gambar 4 . Pengujian Kuat Lentur Balok
Beton
d. Rekapitulasi Hasil Pengujian Beton
Rekapitulasi  hasil  uji  beton  keras  yang  telah dilakukan  di  Laboratorium  Teknik  Sipil Untirta, sebagai berikut :
Tabel 7. Rekapitulasi Hasil Pengujian Beton Komposisi Kuat Tekan (MPa) Kuat Tarik (MPa) Kuat Lentur (MPa) Serat (%) ASP (%) 0,6 0 23,96 2,69 2,89 0,6 8 18,83 2,25 2,35 0,6 9 20,48 2,41 2,57 0,6 10 16,15 2,07 2,13 Sumber: Analisa Penulis, 2020 5.3. Hubungan Kuat Tarik Belah Beton dengan Kuat Tekan Beton
Grafik 4. Grafik Hubungan Kuat Tarik Belah

## Beton dengan Kuat Tekan Beton
Sumber: Analisa Penulis, 2020
Hubungan kuat tekan dengan kuat tarik belah berdasarkan  SNI  BETON  2847-2013  Pasal 8.6.1,  hanya  dua  komposisi  tersebut,  yaitu komposisi 1 dan komposisi 3. Komposisi 1 dan
komposisi  3  memiliki  perbedaan  antara  hasil pengujian  dengan  teori  rumus  hubungan  kuat tekan dengan kuat tarik belah yang kurang dari 10%,  di  mana  pada  pengujian  komposisi  1 terdapat perbedaan 1,9% dan pada komposisi 3 terdapat perbedaan 4,9%.
Dengan  demikian,  dapat  dilihat  bahwa komposisi  yang  memenuhi  persyaratan  yang diberikan  oleh  SNI  Beton  2847-2013  Pasal 8.6.1 adalah komposisi beton 1 dan komposisi beton 3.
5.4. Hubungan  Kuat  Lentur  Balok
Beton dengan Kuat Tekan Beton
Grafik 5. Grafik Hubungan Kuat Lentur Balok Beton dengan Kuat Tekan Beton
Sumber: Analisa Penulis, 2020
Dari  hubungan  kuat  tekan  dengan  kuat  lentur balok  beton  yang  diberikan  SNI  2847  2013 Pasal 9.5.2.3. Dari ke-4 komposisi abu sekam padi tersebut yang memiliki perbedaan antara hasil  pengujian  dengan  rumus  hubungan  kuat tekan  dengan  kuat  lentur  balok  beton  yang kurang  dari  10%  adalah  pada  komposisi  1 (tanpa abu sekam padi) dan komposisi 3 (abu sekam  padi  9%).  Dimana  pada  pengujian komposisi 1 terdapat perbedaan 4,7% dan pada komposisi 3 terdapat perbedaan 8,4%.
Dengan  demikian,  dapat  dilihat  bahwa komposisi  yang  memenuhi  persamaan  yang diberikan  oleh  SNI  2847  2013  Pasal  9.5.2.3 adalah komposisi 1 (tanpa abu sekam padi) dan komposisi 3 (abu sekam padi 9%).

## 6. KESIMPULAN DAN SARAN
6.1. Kesimpulan
Dari penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan,  kesimpulan  yang  didapat  adalah sebagai berikut :
a. Nilai  kuat  tekan  untuk  beton  serat  didapat sebesar  23,96  MPa  dan  untuk  beton  serat dengan abu sekam padi terbesar yaitu pada beton  dengan  abu  sekam  padi  9%  sebesar 20,48  MPa.  Nilai  kuat  lentur  untuk  balok beton serat didapat sebesar 2,893 MPa dan untuk  beton  serat  dengan  abu  sekam  padi terbesar yaitu pada beton dengan abu sekam padi 9% sebesar 2,569 MPa. Nilai kuat tarik belah  untuk  beton  serat  didapat  sebesar 2,689  MPa  dan  untuk  beton  serat  dengan
abu  sekam  padi  terbesar  yaitu  pada  beton dengan  abu  sekam  padi  9%  sebesar  2,410
MPa.  Berdasarkan  dari  pengujian  sifat mekanik beton yang sudah diuji komposisi abu sekam padi 9% lebih unggul dari pada komposisi abu sekam padi 8% dan 10%.
b. Berdasarkan hasil data dari bab sebelumnya,  penggunaan  abu  sekam  padi pada  campuran  beton  serat  dengan  variasi 0%,  8%,  9%  dan  10%  dari  berat  semen berdampak  terhadap  penurunan  nilai  sifat mekanik  beton.  Maka  penelitian  ini berbanding  terbalik  dengan  penelitian sebelumnyamenyatakan  penambahan  abu sekam  padi  berpengaruh  pada  nilai  kuat tekan betonnya, yang menyatakan penambahan  abu  sekam  padi  mampu meningkatkan  nilai  kuat  tekan  yang dihasilkan.  Dapat  disimpulkan  campuran abu sekam padi pada campuran beton serat berpengaruh terhadap penurunan nilai sifat mekanik beton serat.
6.2. Saran a.
Berdasarkan  kesimpulan  yang  didapat,  maka penulis dapat memberi saran sebagai berikut: a. Dapat dilakukan penelitian tentang penambahan  jenis  bambu  pada  beton sebagai salah satu solusi untuk memperbaiki sifat mekanik beton.
b. Terdapat  beberapa  serat  yang  belum  putus pada  saat  pengujian  kuat  tarik  belah
sehinngga  disarankan  untuk  meningkatkan mutu beton yang lebih tinggi.
c. Diperlukan furnace (tungku) untuk pembakaran abu sekam padi agar terkontrolnya suhu dan kandungan zat yang ada pada abu sekam padi muncul.
d. Diperlukan ketelitian pada saat pembuatan serat  agar  dimensi  dari  tiap  serat  seragam sehingga hasilnya dapat lebih maksimal.
e. Diperlukan  ketelitian  pada  saat  pengujian kuat lentur balok dan pembacaaan dial agar mendapat hasil yang maksimal.

## 7. DAFTAR PUSTAKA
[1]  S.  Yanto,  A.  Rahmawati,  and  I.  N.
Saputro, “Studi Eksperimen
Penambahan  Campuran  Abu  Ampas Tebu dan Serat Bambu pada Kuat Lekat Beton,” Indones.  J.  Civ.  Eng.  Educ. , vol. 1, no. 2, 2017.
[2]  Nuryono  dan  Narsito,  “Pengaruh Penambahan  Abu  Sekam  Padi  sebagai Bahan Campuran terhadap Sifat
Mekanik  Batu  Bata  Di  Desa  Gunung Cupu,  Kecamatan  Sindangkasih  , Kabupaten  Ciamis,”  vol.  53,  no.  9, 2009.
[3]  A.  Lisantono,  B.  A.  Praja,  and  H.  K. Prasetio,  “Studi  Perilaku  Kuat  Geser
Balok  Beton  Bertulang  Memadat Sendiri Dengan Serat ‘Polypropylene,’” Cantilever ,  vol.  7, no. 2, pp. 3–8, 2018.
[4]  Sukawi, “Respon Setek Cabang Bambu Betung (Dendrocalamus Asper) Akibat Pemberian Asam Indol Butirat (AIB),” 2010.
[5]  Badan  Standar  Nasional,  “SNI  1970- 2008  Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan Air Agregat Halus,” Badan
Standar Nasional . 2008.
[6]  Badan  Standar  Nasional,  “SNI  03-
6862-1-2002 Spesifikasi Bahan Bangunan Bagian A (Bahan Bangunan bukan Logam).” 2002.
[7]  K.  Tjokrodimulyo, Teknologi  Beton . 2007.
[8]  Badan  Standar  Nasional,  “SNI  03- 4804-1998 Metode Pengujian Bobot Isi
dan  Rongga  Udara  dalam  Agregat,” Bnadar Standar Nasional . 1991.
[9]  M.  E.  Hidayat,  Ismeddiyanto,  and  A. Kurniawandy,  “Pengaruh  Penambahan Serat  Kulit  Bambu  Terhadap  Sifat Mekanik Beton,” Jom FTEKNIK , 2016.
[10]  H.  Frick, Ilmu  Konstruksi  Bangunan Bambu,  Seri  Konstruksi  Arsitektur  7 . Yogyakarta: Kanisius, 2004.
[11]  A. Asroni, Balok Pelat Beton Bertulang . Yogyakarta, 2010.
[12]  Badan  Standar  Nasional,  “SNI  ASTM C117-2012  Metode  Uji  Bahan  Lebih Halus  dari  Saringan  No.  200  dalam Agregat  Mineral  dengan  Pencucian,” Bandar Standar Nasional . 2012.
[13]  Badan  Standar  Nasional,  “SNI  1969- 2008  Cara  Uji  Berat  Jenis  dan Penyerapan Air Agregat Kasar,” Badan Standar Nasional . 2008.
[14]  S.  Samsudin  and  S.  D.  Hartantyo, “Studi  Pengaruh  Penambahan  Abu Sekam  Padi  terhadap  Kuat  Tekan Beton,” J. Tek. , vol. 9 No. 2, 2017.
[15]  Badan  Standar  Nasional,  “SNI  2847- 2013  Persyaratan  Beton  Struktural untuk  Bangunan  Gedung,” Badan Standar Nas. , 2013.
[16]  A.  Wulandari,  “Studi  Perilaku  Kuat Tekan  dan  Kuat  Tarik  Belah  pada Beton  dengan  Menggunakan  Agregat Daur Ulang,” p. 25, 2008.
[17]  Jurusan Teknik Sipil, “Pedoman
Penulisan dan Penyusunan Tugas Akhir Mahasiswa.” 2018. [18]  M.  Alfredo,  “Studi  Kuat  Tekan  Beton Normal Mutu Sedang dengan Campuran Abu Sekam Padi (RHA) dan Limbah  Adukan  Beton  (CSW),”  pp.
32–33, 2012.
[19]  F.  Yulianto  and  M.  Mukti,  “Pengaruh Penambahan  Abu  Sekam  Padi  pada Kuat Tekan Beton Campuran 1 pc: 2 ps:
3  kr,” SAINTEK ,  vol.  12,  no.  74–78, Dec. 2015.
[20]  R. H. Rahamudin, H. Manalip, and M. Mondoringin,  “Pengujian  Kuat  Tarik
Belah  Dan  Kuat  Tarik  Lentur  Beton Ringan Beragregat Kasar (Batu Apung) Dan Abu Sekam Padi Sebagai Substitusi  Parsial  Semen,” J.  Sipil
Statik , 2016.
[21]  A. Junaidi, “Pemanfaatan Serat Bambu Untuk  Meningkatkan  Kuat  Tekan Beton,” Berk. Tek. , vol. 5, no. 1, p. 754,
2015.
[22]  Y. Pranata, M. Olivia, and Ismeddiyanto,  “Kuat  Tekan  dan  Kuat Tarik Belah Beton OPC dan OPC Abu Sekam  Padi  di  Lingkungan  Gambut,”
Jom FTEKNIK , vol. 5, pp. 1–7, 2018.
[23]  I.  Muhid,  “Studi  Kuat  Tarik  Beton
Normal Mutu Sedang dengan Campuran Abu Sekam Padi (RHA) dan Limbah Adukan Beton (CSW),” 2012.
[24]  Assosiation  Concrete  Internasional, “Report  About  Stateof  the  Art  Report on  Fiber  Reinforced  Shotcrete  ACI 544.1R-96,” Rep.  by  ACI  Comm.  544 ,
2002.
[25]  A. S. Budi, “Analisis Kapasitas Lentur Balok  Beton  Bertulang  Bambu  Petung Takikan Tipe U Jarak 5 CM,” pp. 1135– 1144, 2015.
[26]  Badan  Standar  Nasional,  “SNI  ASTM C136-2012  Metode  Uji  untuk  Analisis Saringan  Agregat  Halus  dan  Agregat Kasar.” Yogyakarta, 2012.
[27]  Badan  Standar  Nasional,  “SNI  4431- 2011  Cara  Uji  Kuat  Lentur  Beton Normal dengan Dua Titik Pembebanan,” Badan Standar Nasional . 2011.
[28]  Badan  Standar  Nasional,  “SNI  1971- 2011 Cara Uji Kadar Air Total Agregat dengan  Pengeringan,” Badan  Standar Nasional . 2011.
[29]  Badan  Standar  Nasional,  “SNI  03- 2493-1991  Metode  Pembuatan  dan Perawatan  Benda  Uji  Beton  di Laboratorium.” 1991.
[30]  Badan  Standar  Nasional,  “SNI  2417- 2008 Cara Uji Keausan Agregat dengan Mesin  Abrasi  Los  Angeles,” Badan Standar Nasional . 2008.
[31]  A. M. Neville, Properties of Concrete, Fourth Edition , vol. 65, no. 4. 2000.